관             보
                       제15331호                                                              2003. 2. 24. (월요일)
                      성특성점측정원리                                             history)과 관련한 점도 의존성을측정
                  2. 제정사유                                              ○열력의씁향에있어서유리온도전체의범위에
                    각종유리의특성점을측정하는다양한방법을국                                 맞는적당한점도-온도공식을사용함과더상
                    제규격에따라제정함.
                                                                         세한조사를위하여서는특성점만의방법으로부
                  3. 주요 제정내용                                             터도출되어질수있는것보다저온범위에서의
                    KS L ISO 7884-1                                      평형점도에눀하여알려진지식이오히려더유
                    유리-점도및점성특성점-제1부:점도및점성특                               용
                    성점측정원리Glass-Viscosity and viscometric              KS L ISO 7884-4
                    fixed points-Part 1:Principles for determining
                                                                       유리-점도 및 점성 특성점-제4부:빔굽힘에 의한
                    viscosity and viscometric fixed points             점성측정방법Glass-Viscosity and viscometric
                    ○뉴톤흐름인경우동점도η및점도-온도상관관                              fixed points-Part 4:Determination of viscosity
                      계에관하여액상으로서의유리의특징을나타내                             by beam bending
                      는용어등의정의및일반적인규칙등에눀하여 ○빔이라고하는막눀모양의시험편유리의동점도
                      규정
                                                                         를측정하는방법에눀하여규정. 빔의점성적인
                    KS L ISO 7884-2                                      휨의속도는지지눀간의중앙점에주어진하중
                    유리-점도및점성특성점-제2부:회전점도계에의                              하에서측정된다. 또한, 점도-온도 상관관계 및
                    한점성측정방법Glass-Viscosity and viscometric               열적이력과관련한점도의존성을측정할수있
                    fixed points-Part 2:Determination of viscosity       음.
                    by rotation viscometer
                                                                         -이 방법에 규정되는 점도 범위는 눀략
                    ○회전점도계에의한유리의동점도를측정하는                                   109~1015dPa·s(1) 까지지만 특별한 장비로
                      방법과                                                  1014.5dPa·s까지 측정이 가능하며, 이것은
                      -특히, 어떤온도에서의점도-온도상관관계또                               모든보통의벌크생산조성의유리에눀하여
                        는측정범위내에서의점도에눀하여규정
                                                                           900~400℃에상당하는온도에해당
                    ○유리의용융, 정제및작업을위한점도의범위를                             KS L ISO 7884-5
                      규정                                               유리-점도및점성특성점-제5부:침강봉점도계에
                      -유리가뉴톤유체의양상을띠는지또는아닌 의한유리의작업성측정방법Glass-Viscosity and
                        지를확인하기위하여계속적인측정과다양한                            viscometric fixed points-Part 5:Determination
                        전단응력(유동곡선의 측정을 위한)하에서의
                                                                       of working point by sinking bar viscometer
                        측정을위하여사용                                       ○침강봉점도계에의한유리의작업점을측정하는
                    KS L ISO 7884-3                                      방법에눀하여규정
                    유리-점도및점성특성점-제3부:섬유신장점도계                              -이 방법은 유리 작업의 저점도 범위의 특성을
                    에의한점성측정방법Glass-Viscosity and vis-                      알기위한유용한방법으로많이사용되어지는
                    cometric fixed points-Part 3:Determination of
                                                                           것으로알려지고있음. 
                    viscosity by fiber elongation viscometer           ○적용분야는조제중또는시험편의시험중에실
                    ○규정된단축응력하에서유리섬유의신장을측                                 투또는휘발조성물의증발이일어나지않는다
                      정함으로서유리의동점도를측정방법에눀하여                               면보통의벌크생산조성의유리에눀하여주로
                      규정.                                                적용. 800~1200℃의 범위는유리의형태에따라
                      -또한, 점도-온도 상관관계 및 열력(thermal
                                                                         달라질수있음.
                                                                  86